( 390 ) 
des mortiers produite par le gonflement des particules calcaires soumises à 
l'influence de l’eau ; 
» 3° La surcuisson des chaux hydrauliques et des ciments accroît la 
cohésion des mortiers formés soit avec la chaux, soit avec les ciments 
surcuils ; ; 
» 4° Enfin je signalais les grandes applications que les chaux hydrau- 
liques en poudre, avec grappiers broyés, venaient d’avoir dans les travaux 
publics du midi de la France. 
» Mes premières livraisons de chaux en poudre, produites par un pro- 
cédé différent du procédé déjà employé à Doué (Maine-et-Loire), ont eu lieu 
en 1841. En 1845, sous la direction de l'ingénieur Talabot, mes produits 
furent employés sur toute la ligne ferrée de Marseille à Avignon. En 1847, 
sous la direction du Maréchal Niel, alors Colonel du Génie, les chaux hy- 
drauliques en poudre furent appliquées aux constructions des fortifications 
de Paris. 
» Le succes des travaux exécutés sur la plus large échelle par ces hommes 
éminents a fait disparaitre les hésitations, et il convient aujourd’hui de 
préciser la méthode qui assure le succès de mon procédé, devenu une pra- 
tique générale. Voici cette méthode : 1° faire déliter la chaux, non point 
en l'hydratant par immersion avec la dose minimum d’eau, mais au con- 
traire en arrosant la chaux avec la quantité maximum d’eau qu’elle puisse 
absorber; ne s'arrêter qu’à la limite où la poussière deviendrait pâteuse. 
2° Entasser la chaux arrosée et la laisser fuser pendant au moins huit jours. 
Plus cette incubation se prolonge, mieux les grumeaux de chaux se désa- 
grégent. 3° Bluter la chaux fusée; pendant que les grappiers récents sont 
séparés par le blutage, broyer les grappiers anciens déjà soumis à une hy- 
dratation complémentaire, soit par l'influence hygrométrique de l’atmo- 
sphère, soit par une légère aspersion d’eau. La poussière du mélange ainsi 
obtenu est alors hydratée et éteinte dans toutes ses parties; elle ne peut 
plus se désagréger dans les bâtisses, dont elle fait partie intégrante. Les 
mailles des toiles métalliques employées dans les blutoirs ne doivent pas 
dépasser un demi-millimètre de diamètre; car les poudres les plus fines, 
plus immédiatement pénétrées jusqu'a leur centre par l’eau de gâchage, 
donnent les meilleures pâtes calcaires. 4° Pour conserver la chaux pulvé- 
rulente, éviter le tassement qui favoriserait la cémentation que produirait 
l'acide carbonique atmosphérique. L’embarillage donnerait lui-même trop 
de densité à la poudre de chaux : il faut mettre celle-ci, en tas non com- 
primés, sous des hangars bien abrités de la pluie. 
